82 



J. Kunz. Die iiiao'uetischeii Eigenschaften des Häniatits, 



zunäclist die scheinbare Intensität der Magnetisierung in der 

 Riclittmg der leichten ]\Iagnetisierbarkeit messen, dreht man 

 darauf die Ideine Kupferscheibe mit dem Kristall um 10*^, so 

 findet man für die neue Richtung die den Kraftlinien parallele 

 Komponente der ]\Iagnetisierung usw. Die Ausschläge, die in 

 dieser Weise unter Anwendung eines Feldes von 13 600 Gaui^ 

 gefunden wurden, sind die folgenden: 



Stellung' Lesitno- 



0 118.7~ 



20 117.5 



40 118.1 



60 118,6 



80 119.3 



100 . 119.5 



120 119.2 



140 119.3 



160 118.9 



180 118,5 



Es bleibt somit die dem Felde parallele Komponente der 

 Magnetisierung nahezu konstant. Merkwürdigerweise ver- 

 schob sich der Xullpunkt der Ablesungsskale regelmäßig so, 

 daß für die verschiedenen Stellungen des Blättchens auf der 

 Kupferscheibe verschiedene Stellungen des gToßen Teilkreises, 

 nämlich 



211 und 221 einerseits und 

 207 und 217 anderseits 



gewählt werden mußten, um auf der Skale symmetrische Aus- 

 schläge nach beiden Seiten zu erhalten. 



Setzt man ausgehend von der Richtung der leichten 

 Magnetisierbarkeit die dem Felde parallele mit der zu dem 

 Felde senkrechten Komponente zusammen, so findet man auch 

 hier wie beim P}Trhotin. daß die Intensität der Magnetisierung 

 nin" langsam sich dreht, wenn sich das Feld aus der Richtung 

 der leichten Magnetisierbarkeit herausdreht, daß dagegen in 

 der Gegend der schweren Magnetisierbarkeit die magnetische 

 Intensität sich viel rascher dreht als das magnetische Feld. 

 Da aber in der Kurve. Avelche die senkrechte Komponente 

 der Magnetisierung darstellt, ünsymmetrien auftreten, so ist 

 die Zusammensetzung der beiden Komponenten der Magneti- 

 sierung nicht einwandfrei. 



